SÉANCE DU lO MARS 1902. .^99 



stationnaire ; enfin elle fournit des indications quantitatives, tandis que 

 celles de la méthode pyromélrique sont plutôt qualitatives. 



» Nous résumerons ici les résultats obtenus par le procédé décrit dans 

 une précédente Note sur des aciers à diverses teneurs en carbone, ne con- 

 tenant les autres éléments qu'à l'état de traces. Les résultats obtenus con- 

 cordent qualitativement quand on opère soit par échauffement, soit par 

 refroidissement, et avec différentes vitesses; les phénomènes de retard, 

 qui prennent une importance considérable dans les aciers contenant des 

 éléments tels que le nickel et le manganèse, ne sont cependant pas négli- 

 geables dans les aciers au carbone, et, pour obtenir des valeurs numé- 

 riques précises, il est préférable d'opérer par échauffement et avec des 

 vitesses suffisamment faibles pour qu'une nouvelle diminution de vitesse 

 n'amène aucune modification des températures de transformation; ce 

 résultat est obtenu, pour les aciers au carbone, avec une vitesse d'échauffe- 

 ment de 200° à l'heure environ. 



» Pour tous les aciers et les fontes ne contenant que du fer et du car- 

 bone, les transformations commencent, à très peu de chose près, à la 

 même température, qui est voisine de 700". Aux températures inférieures 

 à 700"^, même en les maintenant pendant plusieurs heures, on n'observe 

 aucun indice de transformation. 



» A 700°, on observe une contraction brusque dont l'amplitude aug- 

 mente d'abord avec la teneur en carbone, atteint un maximum pour l'acier 

 contenant environ o, 85 de carbone, et diminue ensuite quand la teneur en 

 carbone tend à augmenter. 



» Le Tableau suivant donne les résultats obtenus sur quelques aciers : 



» Après cette contraction brusque on observe, en élevant graduelle- 



